IS] 



Die Eisenerze bei Gyalär in Siebenbürgen. 



147 



müssen daher als vollkommen Phosphorsäurefrei bezeichnet werden; ebenso 

 sind sie ganz Manganfrei; das gepulverte Erz wurde mit Soda und Salpeter 

 gemengt und geschmolzen, ohne auch nur die geringste Spur einer grünlichen 

 Färbung zu zeigen. 



Zur Bestimmung des chemisch gebundenen Kohlenstoffes wurde eine kleine 

 Partie in bekannter Weise mit Jod behandelt, wobei dann aller Kohlenstofl" 

 und die Kieselerde als Kückstand bleiben; die Trennung und Bestimmung der 

 einzelnen Körper geschah auf die vorhin angeführte Art. 



Eisenerze. 



Resultate der chemischen Analyse. 



Bestandtheile 



Vom 



Von der 



Vom 



oberen 



Barbara 



unteren 



Tagbruch 



Grube 



Tagbruch 



2-74 



3-78 



40-76 



88-83 



87-41 



32-17 



1 19 



Spur 



Spur 



0-56 



« 



n 



Vom 



östlichsten 



Felde 



Vom 

 oberen 

 Felde 



Unlöslicher Eückstand 



Eisenoiyd mit etwas Thonerde . . 



Kalkerde 



Magnesia 



Schwefel 



Wasser und ein wenig Kohlensäure 



Summa . . 



Eisengehalt nach der Margueritt'- 

 sehen Methode 



36 



Entspricht Eisenoxyd 



58-85 

 84-07 



23-36 



75-28 



sehr geringe Spuren 

 794 1 702 1-18 



99-13 



57 72 



82-45 



99-95 



35-42 

 50-60 



99-82 



46-73 

 66-75 



4955 

 44-40 

 Spur 



556 



99-51 



28 35 

 40-50 



Roheisen. Bei diesem habe ich nur die Bestimmung der Beimengungen 

 vorgenommen, und es enthält das weisse Roheisen: 



Silicium 081 Pct. 



Kohlenstoff 2-70 „ 



Schwefel 0-12 „ 



Mangan — 



Phosphor — 



3-63 Pct. 



Das graue Roheisen enthält : 



Silicium 2-24 Pct. 



Graphit 2-70 „ 



Kohlenstoff 1-20 „ 



Mangan — 



Phosphor — 



5-86 Pct. 



Aus diesen Resultaten ergibt sich, dass man es hier mit den reinsten Roh- 

 eisensorten zu thun hat, welche zur weiteren Verarbeitung ein ausgezeichnetes 

 Materiale liefern. 



